Uji kekerasan Vickers

Uji kekerasan Vickers dikembangkan pada 1921 oleh Robert L. Smith dan George E. Sandland di Vickers Ltd sebagai sebuah alternatif untuk metode Brinell untuk mengukur kekerasan bahan.R.L. Smith & G.E. Sandland, "An Accurate Method of Determining the Hardness of Metals, with Particular Reference to Those of a High Degree of Hardness," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Vol. I, 1922, p 623–641. Uji Vickers (kebanyakan) lebih mudah untuk digunakan daripada uji kekerasan lainnya karena perhitungan yang diperlukan tidak tergantung pada ukuran indentor, dan indentor tersebut dapat digunakan untuk semua bahan terlepas dari kekerasannya.

 Referensi 

 Bacaan lanjutan 


 ASTM E92: Standard method for Vickers hardness of metallic materials (withdrawn and replaced by E384-10e2)
 ASTM E384: Standard Test Method for Knoop and Vickers Hardness of Materials
 ISO 6507-1: Metallic materials – Vickers hardness test – Part 1: Test method
 ISO 6507-2: Metallic materials – Vickers hardness test – Part 2: Verification and calibration of testing machines
 ISO 6507-3: Metallic materials – Vickers hardness test – Part 3: Calibration of reference blocks
 ISO 6507-4: Metallic materials – Vickers hardness test – Part 4: Tables of hardness values
 ISO 18265: Metallic materials – Conversion of Hardness Values

 Pranala luar 

 Video on the Vickers hardness test
 Vickers hardness test
 Conversion table – Vickers, Brinell, and Rockwell scales

Vickers